70 LES DÉFORMATIONS PERMANENTES ET L'HYSTERESIS. 
lermes, si l'on prenait un barreau d'acier dont la dureté soit inférieure à la 
dureté limite que donne, à la température T, le recuit prolongé de l'acier 
dur, ce barreau d'acier, maintenu dans un bain à la température T, devrait 
se durcir jusqu'à atteindre cette même limite. 
Or ce n'est pas ce que donnent les expériences de MM. Cari Barus et 
Vincent Strouhal : prenons un barreau d'acier et recuisons-le, dans un bain 
à température T^, jusqu'à ce qu'il ait atteint la dureté limite représentée par 
le point d'abscisse sur la courbe SS' ; portons-le ensuite à une tempéra- 
ture T, inférieure à T^; le point figuratif initial sera notablement au-dessous 
de la ligne SS' ; or le barreau, maintenu plusieurs heures dans un bain à la 
température T, ne reprend pas de dureté; il n'éprouve aucune modification. 
Nous pouvons, dès lors, énoncer la proposition suivante : 
La ligne SS' nest pas la ligne des étals naturels. 
Quelle est donc la signification de cette ligne ? 
Le bain dans lequel se trouve le barreau d'acier dur que l'on soumet au 
recuit n'a pas une température absolument invariable; la température, dont T 
est la valeur moyenne, éprouve, autour de celle température, des oscillations 
dont la valeur moyenne est 2a; n est le nombre moyen de ces oscillations 
par unité de temps; le point figuratif descend alors vers la ligne des états 
naturels NN' avec une vitesse moyenne v que l'on peut déterminer en suivant 
une déduction semblable à celle qui a donné l'égalité (6) du Chapitre précé- 
dent ; la région où se trouve le point figuratif étant celle où f(x, T) est 
positif, à savoir la région située à gauche de la ligne des états naturels, 
on aura 
Les expériences effectuées par MM. Strouhal et Barus aux températures de 
66", 100", i85°, 330", les ont conduits à la conclusion suivante (*) : « Le 
V = 2na 
(*) Loc. cit., p. 55. 
